— 302 — 

 1° Fatto. - - Se si agitano 500 cm :) di soluzione di solfato di calcio, perfettamente 

 satura alla .temperatura cui si opera, con '/, gramma di sale puro e finissimo (1) disidra- 

 tato a 140', la polvere stessa si scioglie immediatamente, formando una soluzione sopras- 

 satura. 



In condizioni identiche altrettanto accade col sale disidratato a 200° dopo 2 ore di 

 riscaldamento. 



Invece col medesimo sale disidratato in 2 ore a 250', si vede che dopo 5 minuti di 

 agitazione la massima parte del sale (g. 0,5) è passata in soluzione, ma si ha un lieve intor- 

 bidamento che, mantenendo costante la temperatura, non scompare più. 



Nella stessa prova fatta col sale disidratato 2 ore fra 290 e 300° il liquido, anche 

 dopo 15 minuti di agitazione, resta molto torbido, e la soluzione filtrata è visibilmente, 

 ma lievemente soprassatura, come si dimostra in modo semplice pollandola e mantenen- 

 dola 2 o 3 minuti all'ebollizione senza perdita di vapore d'acqua, laddove nella soluzioni 

 precedenti la ebollizione produce subito un deposito relativamente abbondante di sale cri- 

 stallino. 



Questi esperimenti portano a concludere che per ottenere del gesso molto attivo nella 

 presa rapida, la cottura dovrebbe esser falta ad una temperatura non superiore a 250°, 

 cioè in condizioni tali che la polvere finissima del prodotto cotto sia facilmente e comple- 

 tamente solubile in un conveniente volume di soluzione satura di solfato di calcio. E 

 quando ciò avviene, come nel caso del gesso disidradato fra 120' e 200°, il sale durante 

 la presa va soggetto ad una completa idratazione, ossia si appropria due molecole di 

 acqua per una di solfato di calcio. 



In una breve Nota che lessi all' Accademia nel 1907 feci rilevare che la selenite cotta 

 fra 320° e 330° fa ancor presa rapida e forte purché sia impastata con poc' acqua, e che 

 agitando per 5 minuti un latte denso, ossia con grande eccesso dello stesso prodotto fina- 

 mente polverizzato, e filtrando, si ottiene una soluzione fortemente soprassatura. 



Nella stessa Nota dissi pure che impastando con acqua del gesso cotto fra 320° e 330" 

 e lasciando disseccare l'impasto nell'aria a temperatura ordinaria, in 100 parti di questo 

 trovai in media 15 per 100 di acqua combinata invece di 20,92; di guisa che l'idrala- 

 zione non è completa, come nel caso della selenite disidratata a temperatura più bassa. 

 Ciò, a mio credere, dimostra in modo palese un difetto nella cottura ed insieme una 

 degradazione nelP energia del materiale cementante 



D'altra parte è da osservare che il fatto della presa rapida e forte delle malte sode 

 confezionate con polvere di gesso cotto fra 320" e ttQP è in correlazione coll'attitudine del 



(1) Il processo più semplice, per ottenere del solfato di calcio idrato puro e finamente cristalliz- 

 zato consiste Dell'introdurre in un matraccio, contenente 4 litri di acqua distillata a temperatura ordi- 

 naria, 60 grammi di selenite passata allo staccio di 4900 maglie e poscia cotta per 4 o5ore fra 130° 

 e 140° circa. Dopo aver agitato vigorosamente il recipiente 5 o 6 minuti, si versa il latte così otte- 

 nuto entro uno o due grandi filtri senza pieghe: si raccoglie tutta la soluzione filtrata soprassatura 

 entro un altro grande matraccio che si immerge e tiene per mezz'ora o poco più in aequa bollente. 

 Così il sale eccedente si depone: si raccoglie su filtro il precipitato cristallino, poi si piega il filtro su 

 se stesso, si comprime fra pezza di cotone o carta sciugante, e in fine si lascia seccare il sale all'aria. 



